SUK LES KAOLINS. 297 



§x. 



On connaissait déjà ce résultat, car il était très-naturel que dans 

 les contrées où il n'y a pas de kaolin, mais de belle argile, on eût 

 cherché à faire de la porcelaine, en substituant cette argile au kao- 

 lin : on n'y était jamais parvenu. Il fallait, pour approcher de cette 

 poterie dure, translucide et prenant bien la couverte, toujours asso- 

 cier, comme dans les hygiocérames, du kaolin à l'argile '. 



Mais on pouvait croire que tous les éléments de la porcelaine à 

 kaolin ne se trouvaient pas dans les pâtes de porcelaine tentées avec 

 de l'argile seule : or, les expériences précédentes, faites sur des pâtes 

 de composition chimique exactement la même que celle de la 

 porcelaine , prouvent que c'est bien dans l'état des parties , et non 

 dans leur nature, que consistent plusieurs des propriétés céramiques 

 caractéristiques des pâtes. 



S XI. 



On a vu qu'il y avait une assez grande difficulté à introduire, dans 

 les pâtes artificielles de porcelaine, les 3 pour loo de potasse néces- 

 saires à leur composition; qu'on ne pouvait le faire directement, h 

 cause de la solubilité de cet alcali et qu'il fallait se servir, pour véhi- 

 cule , d'un corps vitreux , et par conséquent d'un composé qui était 

 dans un état très-différent de celui oîi est la potasse dans le felspath. 



Pour compléter toutes les tentatives de pâtes artificielles, nous 



' On connaît deux fabriques de porcelaine dans lesquelles le silicate de magnésie semble 

 remplacer entièrement le kaolin , celle de Retiro près Madrid et celle de Vineuf ou Vinovo 

 près Turin ; mais en examinant la composition de cette dernière porcelaine , qui est la seule 

 que l'on connaisse bien par les travaux de Gioanetti et de Giobert , on voit d'abord l'intro- 

 duction du felspath de Frossasco comme fondant dans la pâte , puis celle de l'argile de 

 Barges, espèce de kaolin talqueux,mais mêle de débris de felspath, comme matière plastique 



et fondante. Voilà donc encore une vraie roche felspathique nécessairement introduite dans 



la composition de cette porcelaine. 



